161 
Nach ohngefähr. 10 ‘Minuten ‚sonderte ‚ich ‚die schwarze Hülle ab, 
trocknete ‚sie‘ ‚und rieb, sie mit. dem Agatstähchen; ;; der dem Zink. 
stabe zunächst‘.gewesene "Theil ‚zeigte sich mit wahrem Metallglanz 
und Messinglarbe, und der nach aulsenhin abgelegene neigte: sich 
allmählig mehr ins Kupferfarbene. Ich tauchte den Zinkstab noch- 
mals in dieselbe Auflösung und liefs ihn gegen eine halbe Stunde so. 
Es hatte sich hierdurch aufs Neue eine schwarze Materie abgelagert, 
welche zunächst beym Zink durch Poliren mit dem metallischen Glanz 
gelblich - „graue Farbe, weiter nach aufsen aber völlige Messingfarbe 
annahm, die weiter durch Similor allmählig ins reine eo 
übergieng, welche letztere Farbe auch ‚die ‚oberste, Lage des Nieder- 
.schlags, ohne ‚weiters Zuthun, zeigte, jedoch ohne bedeutenden Glanz. 
> sata Versuch. 
. Zu einer eben solchen Auflösung von schwefelsaurem Kupfer 
wurden einige Tropfen rectificirter Schwefelsäure gesetzt, und eine 
‚Zinkstange hineingestellt. _ Jezt schlug sich wenige schwarze Materie 
nieder, und der Neeferachläe erschien ale rein kupferfärben, 
wobey sich einige Gasblasen entwickelten. 
ger Versuch. 
\ In. eine ähnliche Auflösung von schwefelsaurem Kupfer , ohne 
Schwefelsäurezusatz, wurde ein polirter magnetischer Eisenstab ge- 
| stellt: esı erschien, einer. fast halbstündigen Berührung ‚des. Eisens 
mit der Flüfsigkeit ungeachtet, nicht der mindeste Kupfemiederschlag;: 
der aber augenblicklich erforgte, als zu der Auflösung, welche ı 
Unze betrug, 8 Tropfen Schwefelsäure gesetzt wurden, und die völ- 
ige. Abscheidung des Kupfers' erfolgte nun unter folgenden Umstän- 
den.., An den beyden Endpuncten .des Magnetstabes, an dem näm- 
lich, welcher mit der Flüßsigkeit in, eine Ebene, fiel, und an dem, 
welcher zu unterst in solche eintauchte, erfolgte die Absonderung 
. des Kupfers zuerst, legte sich aber von da über die ganze Fläche 
Mr 21 des 
